## U  N  I  V  E  R  S  I  T  A  S   M  U  H  A  M  M  A  D  I  Y  A  H   J  A  K  A  R  T  A
Volume 14  No.2 Juli 2022 ISSN : 2085 – 1669
e-ISSN : 2460 – 0288
Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek Email :  jurnalteknologi@umj.ac.id
PREPARASI EKSTRAK BAYAM MERAH ( AMARANTHUS GANGETICUS ) UNTUK APLIKASI DYE SENSITIZED SOLAR CELL

## (DSSC)
Farradina Choria Suci 1,* , Arnisa Stefanie 2
1,2 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Singaperbangsa Karawang, Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Timur – Karawang, 41361 *Email: farradina.cs@staff.unsika.ac.id
Diterima: 10 Juli 2021 Direvisi: 6 November 2021 Disetujui: 27 Januari 2022

## ABSTRAK
Energi matahari merupakan energi terbarukan yang paling menguntungkan, sebab tidak terbatas, tidak dibatasi oleh lokasi geografis, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan menggunakan Solar Cell. Dye Sensitized Solar Cell  (DSSC) menjadi suatu bentuk energi terbarukan dengan beberapa keuntungan, seperti biaya fabrikasi rendah dan efisiensi konversi fotoelektrik yang tinggi. Struktur perangkat DSSC terdiri dari lima komponen, yaitu  substrat konduktif, film tipis semikonduktor, sensitiser,  pasangan  redoks  berupa  elektrolit  dan  elektroda  lawan.  Penggunaan  bahan  semikonduktor  dan fotosensitizer  yang  tepat  mampu  meghasilkan  efisiensi  fotoelektrik  yang  tinggi.  Adapun  dalam  aplikasi  DSSC, lapisan  dye  merupakan  komponen  yang  memiliki  peranan  penting.  Dalam  penelitian  ini,  telah  dilakukan ekstraksi  dye  menggunakan  daun  bayam  merah  (Amaranthus  gangeticus)    dengan  teknik  maserasi.  Bayam merah merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan menjadi zat warna alami karena warna merah dari bayam mengandung pigmen alami. Ekstrak bayam merah menggunakan teknik maserasi karena pengerjaan yang  tidak  rumit  dan  memerlukan  peralatan  yang  sederhana.  Hasil  dari  ekstrak  bayam  merah  kemudian dilakukan uji menggunakan UV-Vis, FTIR, dan voltametri siklik.
Kata kunci: Ekstrak Bayam Merah, Larutan Dye, Aplikasi DSSC

## ABSTRACT
Solar  energy  is  the  most  beneficial  renewable  energy,  because  it  is  not  limited,  not  called  by geographical location, and not environmental pollution. Solar energy can be converted into electrical energy using Solar Cells. Dye Sensitized Solar Cell (DSSC) is a form of renewable energy with several advantages, such as low fabrication costs and high photoelectric efficiency. The structure of the DSSC device consists  of five components,  namely  conductive  substrate,  semiconductor  filmization, sensors, redox in the form of electrolytes and opposing electrodes. The proper use of semiconductor materials and  photosensitizers  can  produce  high  photoelectric  power.  Included  in  the  DSSC  application, dyestuff is a component that has an important role. In this study, dye extraction was done using red spinach leaves (Amaranthus gangeticus) with maceration techniques. Red spinach is one potential that can be developed into dyes because the red color of spinach contains natural pigments. Red spinach extract uses maceration techniques because of simple and sophisticated workmanship that is simple. The results of the red spinach extract were then tested using UV-Vis, FTIR, and cyclic voltammetry.
Keywords : Red amaranth, Dye, DSSC application

## PENDAHULUAN
Energi  merupakan  kebutuhan  yang sangat  penting  bagi  keberlangsungan  hidup manusia. Kebutuhan energi yang terus meningkat  mendorong  pencarian  sumber energi  alternatif  yang  dapat  diperbaharui, murah dan ramah lingkungan. Untuk mencukupi  kebutuhan  akan  energi  perlu dilakukan  pemanfaatan  energi    terbarukan seperti  energi  matahari,  energi  air,  biomassa, panas bumi, energi angin dan energi samudera (Maulina,  2014).  Berdasarkan  data dari World Energy  Council  Tahun  2016,  ppenggunaan energi  ramah  lingkungan  di  seluruh  dunia masih  berada  dibawah  10%  (World  Energy Council  2016).  Sedangkan  di  Indonesia menurut  Kementerian  Energi  dan  Sumber Daya  Mineral,  pembangkit  listrik  yang menggunakan energi ramah lingkungan sebagai sumber utamanya hanya menghasilkan daya  dibawah  50  MW  dari  total  daya  yang dihasilkan  seluruh  pembangkit  listrik  sebesar 38.314 MW, kecuali untuk PLTP (geothermal) yang  mampu  menghasilkan  daya  hingga  575 MW dan PLTA sebesar 3.511 MW (Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral,  2015).  Berdasarkan  data  tersebut, pemanfaatan  energi  ramah  lingkungan  di Indonesia  masih  sangat  tidak  optimal,  karena Indonesia  memiliki  sumber  energi  yang berlimpah untuk dimanfaatkan seperti matahari.  Energi  matahari  merupakan  energi terbarukan yang paling menguntungkan, sebab tidak  terbatas,  tidak  dibatasi  oleh  lokasi geografis, dan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan (Tsai, 2018).
Energi  matahari  dapat  diubah  menjadi energi  listrik  dengan  menggunakan  sel  surya ( Solar  Cell ).  Sel  surya  terbagi  menjadi  tiga generasi,  generasi  pertama  adalah  sel  surya berbasis  material  silikon  dengan  efisiensi sebesar  15-20%,  generasi  kedua  adalah  sel surya  berupa  lapisan  tipis,  amorphous  silicon, CIGS  dan  CdTe  dengan  efisiensi  sebesar  10- 15%, dan sel surya generasi ketiga  berupa sel surya  berbasis  zat  pewarna  yang  disebut Dye Sensitized  Solar  Cell (DSSC)  dengan  efisiensi tertinggi  yang  didapatkan  sebesar  20%. Dye Sensitized  Solar  Cell menjadi  suatu  bentuk energi terbarukan dengan beberapa keuntungan, seperti biaya fabrikasi rendah dan efisiensi  konversi  fotoelektrik  yang  tinggi (Parisi, et al ., 2014 dan Hagfeldt et al ., 2010).
Struktur  perangkat  DSSC  terdiri  dari lima  komponen  utama,  yaitu    substrat konduktif, film tipis semikonduktor (fotoanoda), sensitiser atau zat warna, pasangan  redoks  (reduksi  oksidasi)  berupa elektrolit  dan  elektroda  lawan  ( counter ) (Obotowo et  al .,  2016).  Bahan  semikonduktor yang dapat digunakan untuk DSSC antara lain titanium  oksida,  seng  oksida,  timah  oksida, magnesium  oksida,  dan  aluminium  oksida. Penggunaan  TiO 2 sebagai  semikonduktor memiliki  kelebihan  yaitu  ramah  lingkungan, memiliki  sifat  inert  dan  fotoaktif,  mudah diproduksi, banyak dijumpai, relatif murah dan tidak  beracun.  (Park et  al .,  2000,  Grätzel, 2003, Ludin et al ., 2014). Dalam hal ini bahan dye yang  digunakan  harus  mampu  menyerap spektrum cahaya yang lebar dan cocok dengan celah  pita  energi  TiO 2 sebesar  3,2  eV.  Pada DSSC,  TiO 2 harus  memiliki  permukaan  yang luas  sehingga  dye  yang  terserap  lebih  banyak dan  dapat  meningkatkan  arus  keluaran  sel surya.    Semikonduktor  TiO 2 yang  digunakan dalam  aplikasi    DSSC  merupakan  jenis anatase, hal ini karena TiO 2 anatase mempunyai  kemampuan  fotokatalitik  yang tinggi. Selain itu, struktur nanokristal dan luas permukaan  yang  tinggi  dari  TiO2  dapat digunakan  untuk  meningkatkan  kinerja  sistem DSSC terutama dalam meningkatkan  densitas dan transfer elektron (Zhang, 2000).
Selain  itu,  lapisan dye merupakan komponen  yang  memiliki  peranan  penting dalam  DSSC.  Ruthenium  komplek  merupakan dye sintesis  komersial  yang  sering  digunakan, namun memiliki harga cukup mahal. Sehingga muncul  alternatif  pengganti  yaitu dye alami hasil  ekstraksi  dari  bagian-bagian  tumbuhan. seperti daun, kulit buah atau bunga yang tentu saja lebih murah walaupun memiliki kekurangan  berupa  efesiensi  yang  kurang  dari DSSC  dengan dye ruthenium  komplek  (Sidiq, 2015).  Berbagai  jenis  ekstrak  tumbuhan  telah digunakan  sebagai  fotosentizer  pada  sistem DSSC,  dye-sensitizer  alami  yang  pernah digunakan  diantaranya  bunga  mawar,  buah manggis,  bunga  lili,  bunga  rosella, blue  pea , black  rice, buah  naga, blackberry,  blueberry , murberry , cranberry (Zhou et  al .,  2011; Wongcharee,  2007;    Ariyanto,  2013;  Kumara et al ., 2017). Zat warna alami terbukti mampu memberikan efek fotovoltaik walaupun eﬁsiensinya masih jauh lebih kecil dibandingkan  zat  warna  sintetis  (Artono,
Jurnal Teknologi 14 (2) pp 147-154 © 2022
2013). Bila diklasifikasikan menurut warnanya,  zat  warna  dalam  tanaman  yang sering  digunakan  dalam  DSSC  yaitu  klorofil, karotenoid,  antosianin,  dan  betalain  (Kumara et  al .,  2017).  Terdapat  penelitian  yang membandingkan efisiensi zat warna antosianin, betalain,  dan  klorofil  dari  berbagai  tanaman (Zhou, et  al .,  2011;  Woncharee et  al .,  2005; Ananth et al .,  2014; Singh et al ., 2014; Lim et al .,    2015  dan  Kumara et  al .,  2018).
Berdasarkan  kajian  yang  dilakukan,  ekstraksi betalain  dan  klorofil  dari  satu  daun  masih jarang  diteliti  dan  dilaporkan.  Penelitian sebelumnya  oleh  Uddin et  al .,  (2012)  tentang bayam  merah  sebagai  sensitizer  alami  pada DSSC,  telah  memisahkan  berbagai  komponen menggunakan  kromatografi  tetapi  efisiensi yang  dilaporkan  rendah  dan  pigmen  warna individu tidak diklasifikasikan.
Dalam penelitian ini, telah dilakukan ekstraksi dye menggunakan daun bayam merah ( Amaranthus  gangeticus )    dengan  teknik maserasi.  Bayam  merah  merupakan  salah  satu potensi  yang  dapat  dikembangkan  menjadi  zat warna  alami  karena  warna  merah  dari  bayam mengandung  pigmen  alami  (Ikasari,  2013). Ekstrak  bayam  merah  menggunakan  teknik maserasi  karena  pengerjaan  yang  tidak  rumit dan  memerlukan  peralatan  yang  sederhana (Fatayati, 2014).
Berdasarkan  uraian  diatas,  telah berhasil  dilakukan  ekstrak  bayam  merah menggunakan  teknik  maserasi.  Hal  yang  telah dilakukan  lebih  lanjut  adalah  karakterisasi optik  menggunakan  spektrometer  UV  Vis  dan FTIR  untuk  mengetahui  gugus  fungsi  dari ekstrak bayam merah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  akan  dilaksanakan  dalam  3  tahap, yaitu :
a. Tahap persiapan
Tahap  persiapan  yaitu  studi  pustaka  serta persiapan alat dan bahan yang dibutuhkan.
b. Tahap  Sintesis  Material  dye  bayam merah ( Amaranthus gangeticus )
Daun bayam merah yang telah dipisahkan dari tangkainya dipotong kecil-kecil dan ditimbang sebanyak 5 gram. Kemudian bayam tersebut di blender dan dilakukan variasi larutan menggunakan  aquades,  etanol,  metanol  dan aseton.  Masing-masing  larutan  sebanyak  40
ml.  Setelah  itu  disimpan  di  tempat  gelap selama  24  jam.  Ekstrak  yang  telah  dimaserasi kemudian  disaring  dengan  kertas  saring. Ekstraksi  dilakukan  dengan  metode  maserasi. Metode  maserasi  bertujuan  untuk  mengambil zat  atau  senyawa  aktif  yang  terdekat  pada suatu  bahan  menggunakan  pelarut  tertentu. Mengekstrak  zat  warna  diperlukan  metode yang sesuai dengan sifat bahan agar dihasilkan stabilitas pigmen yang tinggi (Hermawan dkk, 2010).
c. Tahap Karakterisasi dan Analisis
Material dye bayam merah
( Amaranthus gangeticus )
Karakterisasi  bertujuan  untuk  mengetahui karakteristik  material  yang  diuji  dengan berbagai  alat  uji  sesuai  dengan  karakteristik yang  ingin  diketahui.  Dalam  penelitian  ini, untuk menganalisa dan memecahkan permasalahan yang ada dibutuhkan karakterisasi intensitas cahaya dengan menggunakan  Uv-Vis  Spektrofotometer  untuk mengetahui tingkat penyerapan cahaya (absorbsi), Cyclic Voltammetry untuk mengetahui  tingkat  level  energi  HOMO  dan LUMO  pada  dye  dan    FTIR  yang  digunakan untuk melihat interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik, serta mengidentifikasi senyawa,  khususnya  senyawa  organik,  baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sintesis  Dye  Bayam  Merah  ( Amaranthus gangeticus )
Pada  penelitian  ini  telah  dilakukan ekstraksi dari daun bayam merah ( Amaranthus gangeticus ) menggunakan variasi pelarut yaitu aquades,  asam  asetat,  aseton,  metanol  dan etanol.  Daun  bayam  merah  dipisahkan  dari tangkainya  kemudian  dipotong  kecil-kecil  dan ditimbang  sebanyak  5  gram.  Selanjutnya  daun bayam dihancurkan dan dihaluskan menggunakan  mortar.  Daun  bayam  yang  telah halus  dicampurkan  dengan  berbagai  variasi larutan,  masing-masing  sebanyak  40  ml. Campuran  tersebut  kemudian  dihomogenkan dan  disimpan  di  tempat  yang  gelap  selama  24 jam.  Ekstrak  yang  telah  dimaserasi  kemudian di  saring  menggunakan  kertas  saring  untuk memisahkan filtratnya.
Proses ekstraksi dilakukan dengan metode  maserasi  (ekstraski  dingin)  dimana daun  bayam  merah  direndam  dalam  variasi
pelarut.  Metode  maserasi  ini  bertujuan  untuk menarik  senyawa  aktif  yang  terdapat  pada suatu  sampel  menggunakan  pelarut  tertentu, dimana dalam mengekstrak zat warna diperlukan  metode  yang  sesuai  dengan  sifat bahan  (sumber  pigmen)  agar  dihasilkan stabilitas pigmen yang tinggi (Hermawan,dkk., 2010). Prinsip penarikan zat atau senyawa aktif dari sampel yaitu dengan  adanya gerak kinetik dari  pelarut,  dimana  pelarut  akan  selalu bergerak pada suhu kamar walaupun dilakukan tanpa  pengadukan.  Akan  tetapi  pengadukan dapat  dilakukan  secara  berkala  atau  sesekali untuk mempercepat proses ekstraksi.
Pada  saat  dilakukan  proses  maserasi akan  terjadi  pemecahan  dinding  sel  tempat pigmen  seperti  antosianoplas  dan  kloroplas akibat perbedaan tekanan di dalam dan di luar sel  tumbuhan,  sehingga  pigmen  yang  keluar dari sel kemudian larut dalam pelarut. Pigmen yang  diekstrak  berkaitan  dengan  panjang gelombang  sinar  matahari  yang  diserap. Sensitizer yang efektif harus menyerap cahaya melebihi  rentang  dari  cahaya  tampak  hingga infra  merah.  Hasil  ekstraksi  dengan  metode maserasi didapatkan sebanyak lima dye bayam merah dengan variasi pelarut seperti ditunjukkan dalam Gambar 1.

## Gambar 1 . Hasil ekstraksi daun bayam merah dengan berbagai pelarut
Karakterisasi  dan  Analisis  Material  dye bayam merah ( Amaranthus gangeticus )
Sifat  optik  material  berkaitan  dengan respon suatu material terhadap radiasi elektromagnetik  dan  secara  khusus  pada rentang  cahaya  tampak.  Beberapa  sifat  optik material adalah absobsi, refleksi dan transmisi. Pada  penelitian  ini  sifat  optik  dibatasi  pada absorbansi dye bayam  merah.  Absorbansi merupakan kuantitas yang menyatakan kemampuan bahan
dalam
menyerap (mengabsobsi)  cahaya.  Absorbansi  cahaya terjadi ketika eksitasi elektron dari pita valensi melewati bandgap menuju  pita  konduksi, sehingga tercipta sebuah elektron bebas dalam pita konduksi dan hole di pita valensi.
Proses pengujian absorbansi dye bayam  merah  diawali  dengan  proses baseline pada  spektrofotometer.  Proses  ini  bertujuan untuk  mengurangi  pengaruh  air,  etanol, methanol  dan  aseton  sebagai  pelarut  pada ekstraksi  bayam  merah.  Selanjutnya  setelah proses baseline , dilakukan pengujian absobansi dye .  Karakterisasi  optik  variasi  pelarut dye bayam merah menggunakan UV-Vis
spektrofotometer pada rentan panjang gelombang  190-1100  nm  yang  merupakan spectrum  sinar  tampak.  Pada  rentan  panjang geombang  tersebut, dye organik  secara  alami efektif  menyerap  cahaya  pada  cahaya  tampak saat berlangsungnya proses fotosintesis. Berikut merupakan hasil dari spektrum UV Vis BM  Acetone  dengan  maserasi  24  jam,  48  jam dan  72  jam  ditunjukkan  pada  Gambar  2-4 berikut.
Gambar 2 . Spektrum serapan ekstrak bayam merah dengan Aceton Maserasi 24 jam
Gambar 3 . Spektrum serapan ekstrak bayam merah dengan Aceton Maserasi 48 jam
Gambar 4 . Spektrum serapan ekstrak bayam merah dengan Aceton Maserasi 72 jam
Jurnal Teknologi 14 (2) pp 147-154 © 2022
Untuk  mengetahui  kandungan  gugus organik  dalam  dye  bayam  merah  yang dimaserasi
dalam
aseton, dilakukan karakterisasi  dengan  spektroskopi  Fourier Transform  Infra  Red  (FTIR)  pada  bilangan gelombang 4500cm -1 – 400 cm -1 (mid-infrared spectrum).  Spektra  inframerah  dibandingkan terjadi reduksi ikatan dan perubahan penyerapan  trasnmitansi  pada  setiap  daerah spektrum  infra  merah.  Berdasarkan  data  hasil pengukuran,  diperoleh  grafik  spektrum  FTIR seperti pada Gambar 5.
500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500 3000 3500 4000 4500 1/cm 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %T 3 4 1 2 .0 8 2 9 2 4 .0 9 2 8 5 2 .7 2 1 7 2 4 .3 6 1 6 2 5 .9 9 1 3 8 4 .8 9 1 1 7 0 .7 9 1 0 7 6 .2 8 8 9 8 .8 3 8 2 5 .5 3 7 2 1 .3 8 6 1 5 .2 9 5 3 4 .2 8
24act Gambar 5. Spektrum IR ekstrak bayam merah dengan Aceton
Hasil  FTIR  menunjukkan  bahwa  dye  bayam merah adanya serapan pada bilangan gelombang yang  berbeda-beda.  Terdapat serapan yang lebar dengan intensitas yang kuat yang  menunjukkan  adanya  gugus  OH  pada bilangan  gelombang  3412.08  cm-1.  Hasil spektrum  juga  menunjukkan  adanya  serapan yang  tajam  dengan  intensitas  sedang  pada bilangan  gelombang  1384.89  cm-1  yang merupakan  ikatan  C-H.  Secara  keseluruhan, gugus-gugus fungsi tersebut bersesuaian dengan  gugus  fungsi  yang  terdapat  pada kerangka dasar antosianin.
Karakterisasi  Voltammetri  siklik  pada dye bayam  merah  dengan  variasi  larutan. Voltammetri siklik bertujuan untuk mengetahui  level  energy  HOMO  ( Highest Occupied  Molecular  Orbital)  dan  LUMO (Lowest  Unoccupied  Molecular  Orbital) dari dye bayam  merah  yang  dimaserasi  dalam variasi  pelarut  (aquades,  asam  asetat,  aseton, metanol  dan  etanol).  Volatmmetri  siklik dialakukan  pada  larutan  sampel  bayam  merah dalam  NaCl  1  M  dengan scan  rate 20  mV/s menggunakan  elektroda  kerja  emas  cakram, elektroda  pendukung  kawat  platina  dan
elektroda  pembanding  Ag/AgCl  menggunakan Potensiostat/Galvanostat eDAQ 410.
Pelaru t Grafik Volatmmetri siklik
Aqua- des Asam asetat Ase- ton Etanol
Meta- nol
Gambar 6 . Karakterisasi Volatmmetri siklik pada berbagai pelarut Prototip instrumen elektrokimia merupakan  suatu  instrumen  yang  digunakan untuk  menyelidiki  proses  reaksi  elektrokimia dalam  suatu  larutan.  Proses  ini  terjadi berdasarkan  reaksi  reduksi  dan  oksidasi. Elektroda kerja dibuat semakin negatif ataupun positif sehingga terjadi proses transfer elektron dari  atau  kedalam  larutan  dengan  permukaan elektroda  kerja.  Instrumen  ini  bertujuan  untuk mengukur  arus  hasil  reaksi  elektrokimia kemudian memvisualisasikan profil arus fungsi tegangan  dengan  kurva  voltamogram.  Namun dari  hasil  pengukuran  yang  dilakukan  untuk menghasilkan  suatu  profil  arus  dengan tegangan  ini  ternyata  tidak  dapat  mendeteksi puncak anoda seperti yang dihasilkan dari alat komersial.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis, diperoleh dua kesimpulan dalam penelitian ini.
1. Pembuatan dye bayam  merah  dengan berbagai  variasi  larutan  telah  dilakukan dengan proses maserasi, dimana ditemukan  gugus  fungsi  yang  sesuai dengan antosianin.
2. Karakterisasi  material dye bayam  merah dengan  berbagai  variasi  larutan  telah dilakukan dengan proses maserasi, dengan uji  menggunakan  UV-Vis,  FTIR,  dan Voltanmetri Siklik.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Lim, N. T. R. N. Kumara, A. L. Tan, A. M. Mirza,  R.  L.  N.  Chandrakanthi,  M  .I. Petra, L. C. Ming, G. K. R. Senadeera, P. Ekanayake,  (2015).  Potential  natural sensitizers  extracted  from  the  skin  of Canarium  odontophyllum  fruits  for  dye-
sensitized  solar  cells,  Spectrochim.  Acta Mol. Biomol. Spectrosc. 138, pp.596-602.
Agarry,  S.E.,  dan  Jimoda,  L.A.  (2013). Application of Carbon-Nitrogen Supplementation  from  Plant  and  Animal Sources  in  In-situ  Soil  Bioremediation  of Diesel  Oil:  Experimental  Analysis  and Kinetic Modelling . Journal of Environmental and Earth Science. Ananth  S,  Vivek  P,  Arumanayagam  T, Murugakoothan  P.  (2014).  Natural  dye extract of lawsonia inermis seed as photo sensitizer  for  titanium  dioxide  based  dye sensitized  solar  cells.  Spectrochim  Acta Part A: Mol Biomol Spectros;128:420–6.
Ariyanto,  T.,  (2013),  Analisis  Efisiensi  Dye
sensitized Solar Cell (DSSC)
Menggunakan  Kulit  Buah  Naga  Merah dan  Kulit  Buah  Naga  Merah,  Program Studi  Teknik  Fisika  Fakultas  Teknologi Industri ITB, Bandung.
Artono,  M.,  (2013),  Fabrikasi  Dye  sensitized Solar  Cell  Menggunakan  Natural  Dye sebagai Alternatif Dye Ruthenium, Program  Studi  Teknik  Fisika  Fakultas Teknologi Industri ITB, Bandung.
B. Caratao, E. Carneiro, P. Sa, B. Almeida, S. Carvalho,  J.  Nanotecnol.  (2014)  472132 (pp. 5)
Bhardwaj,  N.  &  Kundu,  S.C.  (2010). Electrospinning:  A  Fascinating  Fiber Fabrication  Technique.  Biotechnology Advances. 28: 325-347.
Chiba,  Y.,  Islam,  A.,  Watanabe,  Y.,  Komiya, R.,  Koide,  N.,  &  Han,  L.Y.  (2006).  Dye- sensitized  solar  cells  with  conversion efficiency  of  11.1%.  Jpn.  J.  Appl.  Phys. 45 L638-L640.
G.  Calogero,  J.-H.  Yum,  A.  Sinopoli,  G.  Di Marco,  M.  Grätzel,  M.K.  Nazeeruddin, (2012).  Anthocyanins  and  betalains  as light-harvesting pigments for dye- sensitized  solar  cells,  Sol. Energy  86  (5), pp. 1563–1575.
H.  Zhou,  W.  Liqiong,  G.  Yurong,  M.  Tingli, (2011).  Dye-sensitized  solar  cells  using 20  natural  dyes  as  sensitizers,  J. Photochem.  Photobiol.  A  Chem.  219, pp.188–194.
Jurnal Teknologi 14 (2) pp 147-154 © 2022
Hagfeldt,  G.  Boschloo,  L.  Sun,  L.  Kloo,  H. Pettersson,  (2010).  Dye-sensitized  solar cells, Chem. Rev. 110, pp.6595–6663.
Huang,  Z.M.,  Zhang,  Y.Z.,  Kotaki,  M.,  &
Ramakhrisna,  S.  (2003).  A  Review  On Polymer  Nanofiber  by  Electrospinning and Their Application In Nanocomposites. Composites Science and Technology. 63(15). 2222-2253.
J.  Uddin, J. M.  M.  Islam,  E.  Karim,  S.  M. M. Khan,  S.  Akhter,  E.  Hoque,  M.  A. Khan, (2015).  Preparation  and  characterization of  dye  sensitized  solar  cell  using  natural dye  extract  from  Amaranthus  gangeticus (Amaranthus sp) as sensitizer, Int. J. Thin Fil. Sci. Tech. 4, pp.141-146.
K.  Woncharee,  V.  Meeyoo,  S.  Chavadej, (2005).  Dye-sensitized  solar  cell  using natural  dyes  extracted  from  rosella  and blue  pea  flowers,  Sol.  Energ.  Mat.  Sol. Cells 91, pp.566-571.
K.  Wongcharee,  V.  Meeyoo,  S.  Chavadej, (2007).    Dye  sensitized  solar  cell  using natural  dyes  extracted  from  rosella  and blue pea ﬂowers, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 91, pp. 566–571.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral. (2015).
Statistik
Ketenagalistrikan. Jakarta.
L.  K.  Singh,  T.  Karlo,  A.  Pandey,  (2014). Performance of fruit extract of Melastoma malabathricum  L.as  sensitizer  in  DSSCs, Spectrochim. Acta Mol. Biomol. Spectrosc. 118. 938-943.
Lai,  W.H.,  Sub,  Y.H.,  Teoh,  L.G.,  dan  Hon, M.H.  (2007).  Commercial  and  Natural Dyes  as  Photosensitizers  for  a  Water- Based  Dye-Sensitized  Solar  Cell  Loaded with Gold Nanoparticles, Elsevier Journal of  Photochemistry  and  Photobiology  A: Chemistry, 195, 307–313.
Lee,  D.Y.,  Kim,  B.Y.,  Lee,  S.J.,  Lee,  M.H., Song,  Y.S.,  Lee,  J.Y.,  (2006).  Titania Nanofiber Prepared by Electrospinning. J. Korean Phys Soc. 48: 1686-1690.
Lim  A,  et  al.  (2015).  Potential  natural sensitizers  extracted  from  the  skin  of Canarium  odontophyllum  fruits  for  dye- sensitized  solar  cells.  Spectrochim  Acta Part A: Mol Biomol Spectrosc 138(0):596–602.
Lim A, Pg Damit DNFB, Ekanayake P. (2015).
Tailoring  of  extraction  solvent  of  Ixora coccinea  ﬂower  to  enhance  charge transport  properties  in  dye-sensitized solar cells. Ionics 21(10):2897–904.
M.  Gratzel,  Dye-sensitized  solar  cells,  J Photochem  Photobiol  C:  Photochem  Rev 4 (2003) 145–153.
M.L.  Parisi,  S.  Maranghi,  R.  Basosi,  (2014). The  evolution  of  the  dye  sensitized  solar cells  from  Gratzel  prototype  to  up-scaled solar applications: a life cycle assessment approach, Renew Sustain Energy Rev. 39, pp.124-138.
Maulina,  Anna.,  Hardeli.,  Bahrizal.,  (2014), “Preparasi  Dye  Sensitized  Solar  Cel Menggunakan  Ekstrak  Antosianin  Kulit Buah Manggis (Garcinia Mangostana L)”
Jurnal Sainstek Vol. VI No. 2: 158-167
Muhaimin,  M.,  Astuti,  W.D.,  Sosiati,  H.,  & Triyana,  K.  (2014).  Fabrikasi  Nanofiber Komposit  Nanoselulosa/  PVA  dengan Metode  Elektrospining.  Fisika,  FMIPA UGM: Yogyakarta.
N.A. Ludin, M.A.M. Al-Alwani, A.B. Mohamad,  A.A.H.  Kadhum,  K.  Sopian, N.S. Abdul Karim, (2014). Review on the development of natural dye photosensitizer  for  dye-sensitized  solar cells,  Renew.  Sustain.  Energy  Rev.  31, pp.386–396.
Park  NG,  Van  De  Lagemaat  J,  Frank  AJ.
(2000).  Comparison  of  dye-sensitized rutile- ananatase-based TiO 2 solar cells. J Phys Chem B. 104(38):8989–94.
Patrocínio,  A.O.T.,  Mizoguchi,  S.K.,  Paterno, L.G.,  Garcia,  C.G.,  dan  N.Y.  Murakami, N.Y.  (2009).  Efﬁcient  and  Low  Cost Devices  for  Solar  Energy  Conversion: Efﬁciency and Stability of Some Natural- Dye-Sensitized  Solar  Cells,  Journal  of Synthetic Metals, 159, 2342–2344.
S.  Chuangcote,  T.  Sagawa,  S.  Yoshikawa, Applied  Physics  Letters  93  (2008) 033310.
Sidik,  Moch  L.,  Risanti,  D  D.,  Sawitri.,  D., (2015),  “Sintesis  Zat  Warna  Komposit Berbasis  Anthocyanin  dari  Ekstrak  Kulit Manggis,  Wortel,  dan  Kunyit  sebagai Fotosensitiser  pada  Dye  Sensitized  Solar Cell  (DSSC)”  Paper  And  Presentation  of
Physics Engineering RSF 621.312 44 Sid s.
Tsai,  C.H.,  Chuang,  P.Y.,  dan  Hsu,  H.L. (2018).  Adding  graphene  nanosheets  in liquid electrolytes to improve the efﬁciency  of  dye-sensitized  solar  cells,
Materials  Chemistry  and  Physics  207, pp.154-160.
Wallace,  G.  G.,  Innis,  P.C.,  &  Mauuire, L.A.P.K.  (2004).  In  Encyclopedia  of
Nanoscience and
Nanotechnology.
American Scientific Publisher. Los Angeles.
World  Energy  Council.  (2016).  World  Energy
Resources. World Energy Council Report,
London.
Y. Chiba, A. Islam, Y. Watanabe, R. Komiya, N.  Koide,  L.Y.  Han,  (2006).  Dye sensitized  solar  cells  with  conversion efﬁciency  of  11.1%,  Jpn.  J.  Appl.  Phys.
45, pp.638–640.
Zhang, H., & Banfield, J.F. (2000). Understanding Polymorphic Phase Transformation  Behavior  during  Growth of  Nanocrystalline  Aggregates  Insights from TiO2. J. Phys Chem B, vol. 104, pp. 3481.